5(? OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



Ceft d'apres ce principe qu'il eft neceffalre que le grillage de la matte 

 fe f.ide lentemenc ; car le but de cette operation eft en partie pour 

 chafter le foufre & Tarfenic , afin que le cuivre fe crouvant plus rappro- 

 che de lui-nieme , il puille etre convert! en cuivre noir dans la fonte; 

 & aulli en partie pour donner le terns a I'acide du foufre de penecter 

 le fer & de le cakiner, ce qui ne pent fe faire qua une chaleur lenre. 

 Celui qui douteroit de ce principe, n'auroit qua faire fondre enfem- 

 ble du fcr , du foutre &c de I'arfenic , & expofer la malfe qui en 

 refulteroit a une chaleur douce , il verroit qu'en peu de terns le fou- 

 fre & I'arfenic feroient chalfes , & que le fcr refteroit fous la forme 

 de chaux , tandis qu'en le pouftant a la fonte , il verroit quelle ref- 

 teroit long-tenis en fufion fins perdre beaucoup & fans que le fer fut 

 converti en chaux. Pour pnrvenir a ce but, il eft necelfaire premicre- 

 ment que le grillage ne foit pas fait a I'air libre , mais dans un lieu 

 mure convert ; car a lair libre, le vent pouvant etre tres-violent , de- 

 termine la matiere a entrer en fufion. Dans une autre circonftance , au 

 contraire , la pluie & la neige peuvent tellement ralentir la chaleur, 

 qu'elle ne fera plus fuffifante pour produire I'effct defire ; ou il peuc 

 arriver que la chaleur fera trop violente d'un cote & trop foible de 

 I'autre. Dans ces deux cas , on ne peut parvenir a chalfer le foufre & 

 a detruire le fer. Quoique cette methode de gtiUer foit fort mauvaife, 

 elle ii'en eft pas moins employee encore dans la plupart des mines. 11 

 eft de plus a defirer que le grillage ne foit pas crop conliderable, comma 

 de cent quatre-vingt a deux cens quintaux de ma'tc , ainfi qu'il eft 

 d'ufage dins quelques exploitations ; il y en a meme ou Ion croit biea 

 faire & ep.irgner beaucoup , quand on porte ces grillages au dela de 

 cette quantite. Mais par cette mauvaife methode , on n obtient jamais 

 qu'un mauvais cuivre \ car plus la malfe eft grande , Sc plus la chaleur 

 qui doit s'y exciter doit etre violente , a caufe de la grande quantite 

 de foufre ; & par confequent , il doit atriver que la maire fe, fondant , le 

 foufre ne peut pas s'en echapper avec facilite , & le fer fe calciner. Je 

 crois don; qu'il conviendroit beaucoup mieux de ne potter les gril- 

 lages qua cent-vingt quintaux au plus : alots la maicc: pourroit pre- 

 fenter plus de furf.ice a I'air , elle fe calcineroit beaucoup mieux. 



Dans quelque cas que ce foit, il eft tres-important , pout avoir de 

 bon cuivre, de faire fondre la matte aprcs 1 avoir grillee deuxouttois 

 fois , Sc de faite fubir enfuite de nouveaux grillages a la feconde matte 



mdtalliqucs ; Ce qu'il y a de vrai , c'cft que dans certaines circoiiftances , comme , par 

 eneniple , lorfqu'on fcorifie de la mine avec du plomb fous la moufle de la coipclle, 

 on voit que I'op^ration n'a lieu qu'apres que tout le foufre eft parti. Comment 

 pouvoiwi.donc fctvir a fcoiifier les parties niiueiales ? ( Noit de 14. Mpnnei, ) 



qui 



